--- title: "Nylon (PA6 / PA12): Zähigkeit und Temperaturbeständigkeit" slug: "nylon-pa-filament-drucken" type: post excerpt: "" --- \n
\n\n
\n\n
\n
\n\n
\n\n

## Nylon (PA6 / PA12): Zähigkeit meets Temperaturbestandigkeit

\n

Nylon gehört zu den leistungsfähigsten FDM-Materialien: extrem zäh, schlagfest, temperaturbeständig bis 180°C und chemikalienresistent. Der Haken: Nylon ist hygroskopischer als jedes andere gängige Filament.

\n\n

### PA-Varianten im Vergleich

\n

\n
Material | Schmelzpunkt | Wasseraufnahme | Eigenschaften
--- | --- | --- | ---
\n
\n
PA6 (Nylon 6) | 220°C | Sehr hoch (~3,5%) | Günstig, zäh, gute Schichthaftung
\n
PA12 (Nylon 12) | 178°C | Niedrig (~0,25%) | Maßhaltig, leichter zu drucken, teurer
\n
PA6-CF | 240–260°C | Mittel | Verstärkt, sehr steif, Highend
\n
Nylon Bridge (Taulman) | 235°C | Mittel | Einsteigerfreundlichstes Nylon
\n
\n

\n\n

### Das Feuchteproblem

\n

PA6 kann bis zu 3,5% seines Gewichts Wasser aufnehmen. Bereits 2–3h in normaler Raumluft genügen für sichtbare Qualitätseinbußen: Knistern beim Drucken, blasige Oberflächen, schlechte Schichthaftung.

\n

\n
Zustand | Merkmal | Lösung
--- | --- | ---
\n
\n
Frisch getrocknet | Leise, gleichmäßiger Strang | Optimal
\n
Leicht feucht (2–4h Luft) | Gelegentliches Knistern | 4–6h bei 80°C trocknen
\n
Stark feucht (Tage) | Dauerhaftes Knistern, Dampfblasen | 12h+ bei 80°C trocknen
\n
\n

\n\n

### Druckparameter

\n

\n
Parameter | PA6 | PA12 | Nylon Bridge
--- | --- | --- | ---
\n
\n
Drucktemperatur | 240–260°C | 220–240°C | 230–245°C
\n
Bett-Temperatur | 70–90°C | 60–80°C | 55–70°C
\n
Bett-Oberfläche | PEI + Klebestift | PEI | PEI oder Glas
\n
Enclosure | Notwendig (50–60°C) | Empfohlen | Optional
\n
Druckgeschwindigkeit | 30–50mm/s | 40–60mm/s | 40–60mm/s
\n
Kühlung | 0–10% | 0–20% | 10–30%
\n
\n

\n\n

### Warping bekämpfen

\n

\n
1. Enclosure schließen: Luftzug ist der Hauptfeind. 50–60°C Enclosure-Temperatur
\n
2. Bett-Haftung maximieren: PEI + Klebestift + 80–90°C
\n
3. Erste Schicht dicker: 0,3mm, langsamerer Druck (15mm/s)
\n
4. Brim hinzufügen: 5–10mm Brim an Ecken
\n
5. Kühlung aus: Lüfter 0% für PA6
\n

\n\n

### Wann Nylon wählen?

\n

\n
Anwendung | Empfehlung
--- | ---
\n
\n
Zahnräder, Lager, Scharniere, Clips | PA6 oder PA12 — deutlich zäher als PLA/PETG
\n
Schlagfeste Gehäuse | PA6 — federt statt zu reißen
\n
Hochtemperatur bis 180°C | PA6-HT oder PA-CF
\n
Gewindeschneiden direkt im Teil | Nylon nimmt Gewinde besser als PLA
\n
Maßgenaue Passteile | ❌ Feuchte lässt quellen — PA12 bevorzugen
\n
\n

\n\n

### Nachbearbeitung

\n

\n
Eigenschaft | Bewertung | Hinweis
--- | --- | ---
\n
\n
Schleifen | ✓ Sehr gut | Feines Schleifpapier, Staubschutz P2
\n
Bohren / Gewindeschneiden | ✓ Ausgezeichnet | Beste FDM-Material für Gewindeinserts
\n
Kleben | ⚠ Schwierig | CA-Kleber geht, Epoxy besser
\n
Lackieren | ⚠ Vorbehandlung | Primer nötig, sonst hält Farbe schlecht
\n
Chemikalienresistenz | ✓ Gut | Benzin, Öle, viele Lösungsmittel OK
\n
\n

\n\n
\n
\n\n
\n\n
\n